西德、日本、美国钢号的表示方法 1 (一) :按照材料强度的表示方法 这种表示方法仅适用非合金钢,钢号的主体由“st”字母各随后的抗拉强度下 §1 联邦德国 DIN 标准的钢号表示方法 限值“kgf/mm2”组成,必要时再在主体部分的前后标以如表 1 列举的各种字母中 DIN 是联邦德国工业标准的标准代号, 关于 DIN 标准的表示方法, DIN17006 有 数字,其表示通式为: 系统和 17007 系统两种,下面分述如下。 一:DIN17006 系统的钢号表示方法 为了钢号命名的方便,DIN17006 首先对各类钢的概念作了如下的规定; 非合金钢——钢中 Si<0.5%,Mn<0.8%,Al 和 Ti<0.1%,Cu<0.25%者; 合金钢——钢中上述成分超过者或特意加入其它合金元素者 低合金钢 钢中总合金元素含量在 5%以下者 高合金钢 钢中一种合金元素含量在 5%以上者 例如;Mast45·6N--是耐时效的平炉钢,其抗拉强度不小于 45kg/mm2,保证 屈服点及冲击韧性,经正火的钢 (二):按照化学成份的表示方法 这种表示方法又可分为非合金钢,你合金钢,和高合金钢三种类型, 1 非合金钢对于碳素钢来说,只有在使用时,当钢的其它性能比抗拉强度更 重要,或钢村需要用户自己进行热处理时(如渗碳钢,调质钢)才采用按化学成 分的表示方法 它的钢号 主体是由碳素符号“C”和随后的表示平均含碳的万分之几的数字 组成,如必要时同样可以在主体前或后加以如表达式不列的缩写字母和数字,其 表示通式为: 根据 DIN17006 对钢号表示方法的规定,它的钢号是小三部分组成: 1 表示钢的强度或化学成份的主体部分 2 冠在主体前面表示冶炼或原始我的缩写字母 3 附在主体后面的代表保证范围的数字和处理状态的缩写字母 上述的主体部分以及所采用的数字和字母的涵义见表 1,不过 2,3 两部分在 非需时应予省略。 由表 1 可知 DIN17006 系统的钢号分为按材料强度和按照化学成份来表示两 种,除此之外,还有铸钢的钢号表示方法,现分别叙于后。 2 冶炼方法 (代表字母) B—贝氏炉钢 原始特征 主体部分 (代表字母) A—耐时效的 保证范围 (代表数字) 按照材料强度: 1— 屈服点 处理状态 (代表字母) A—经回火的 B—经处理获得最好 的可切削性 E—电炉钢 (一 G— 含 较 高 磷 主体符号“st”抗 2— 弯曲或顶锻试验 般的) GS—铸钢 的和(或)硫 H—半镇静钢 L—耐碱脆的 拉强度下限, 3— 冲击韧性 4— 屈 服 点 和 弯 曲 或 E—经渗碳淬火的 顶锻试验 G—经软化退火的 例如,C35,C35N----平均含碳 0.35%的调质钢,后者“N”表示经正火的。 I—感应炉钢 MY35V70----含碳 0.35%酸性平炉钢,经调质处理后强度不低于 70kg/mm2。 LE—电弧炉钢 P— 可 压 焊 的 按照化学成份: 5— 弯 曲 或 顶 锻 试 验 H—经淬火的 及冲击韧性 HF— 表面经火焰淬 如果不用热处理代号则可加入字母 F(表示强度)例如 M—平炉钢 (可锻焊的) 碳素符号 C35N50----经正火的含碳量 0.35%的调质钢,其抗拉强度不低于 50 kg/mm2。 PP—熟钢 Q—可冷的(可 含碳量 挤压的, 可冷变 合金元素符号 形的) R—镇静钢 6— 屈 服 点 及 冲 击 韧 火的 性 HI— 表 面 经 高 频 感 C35F60----含碳量 0.35%的调质钢,其抗拉强度不低于 60 kg/mm2。 SS—焊接用钢 按照对碳素钢的不同质量要求(以磷,硫含量的限制程度)以及不同用途, T—托马斯钢 合金含量或前置 7— 屈 服 点 和 弯 曲 或 应淬火的 字母 X 含碳量 合金元素符号 合金含量 顶 锻 试 验 及 冲 击 K—经冷加工的(如 韧性 冷扎。冷拉等) 还可在钢号开头冠以“CK” “CM” Ti—坩埚钢 W—转炉代用 S—可熔焊的 钢 附加字母 B—碱性 Y—酸性 U—沸腾钢 Z—可拉伸的 8— 高 温 强 度 或 蠕 变 N--经正火的 强度 9— 电气特性或磁性 NT—经渗氮的 S—经消除应力退火 无数字—弯曲或顶锻 U—末经处理的 试验 V—经调质的 3 “cf” “cq”等字母 cxx—钢中 P,S 0.045%(XX 表示平均含碳量的万分之几的数字,不同) ckxx—控制硫,磷含量的优质钢 cmxx—控制硫含量的优质钢,钢中 S 0.020~0.035% cfxx—表示淬火用钢 cqxx—冷镦用钢 2 低合金钢 它的钢号主体是由表示含碳量为万分之几的数字,合金元素的符号和表示合 金元素含量值的数字组成,合金元素采用化学符号来表示,并按其含量的多少可 依次排列,当含量相同时,则按字母次序排列,合金元素含量的表示方法列于表 2 表 2 低合金钢含金元素含量值的表示方法 合金元素 Cr ,Co,Mn,Ni,W Al,Cu,Mo,Nb,Ta,Ti,V C,N,P,S 指数(平均含量的%乘数) 4 10 100 例如 25crmo4V 表示平均含碳 0.25%, 平均含铬 1% 并含钼,经调灰处理 3 高合金钢 它的钢号开头冠以字母“X” ,表示为高合金钢,随后是表示钢平均含碳量为 万分之几的数字和按含量多少依次排列的合金元素的化学符号,最近是标明各主 要合金元素含量的平均百分值(按四舍五入化为整数) 。例如 X10CrNi188—含 0.1%C,18%Cr,8%Ni 的不锈钢。 如果含碳量无关重要而不必注明时,则字母“X 也要省略” 4 碳素工具钢 这的钢号主体,和上述非合金钢表示方法一致,是由字母“C”和表示平均含 量量的数字组成,后面加上“WX”以区别钢的质量和用途,如: CXXW1—钢中 P,S≤0.020%(××表示平均含碳量的万分之几的数字,W 表 示工具钢) CXXW2—钢中 P,S≤0.030%, W 表示工具钢 CXXW3—钢中 P,S≤0.035%, W 表示工具钢 CXXWS—特殊用途工具钢 5 高速工具钢(略) (三) ,铸钢的钢号表示方法 它的钢号开头冠以“GS—” “G—”在需要时,铸模浇注可在短浅前加“K” , 离心浇注可加“Z”例如:GSK—XX,GSZ—XX。 由于钢号中元素符号后的数字,是表示合金元素平均含量的与表 2 中指数的 乘积,不以欲求该钢号中的化学成份时,应除以原来的指数,例如: 25crmo4—平均含碳量 0.25%,平均含铬(4÷4)%=1%,还含钼的铬钼钢。 在有些图纸或资料上,发需注明其热处理状态,则采用表 1 中所规定的代表 字母, 4 在其它方面,铸钢的钢号表示方法和上述变形钢是相同的,在需要时也可采 用表 1 中的各种字母或数字及表 2 的指数,对于非合金铸钢可按照强度或化学成 份表示,而合金钢只能用化学成份表示,举例如下 1 非合金铸钢(按强度表示) GS—52—抗拉强度 52 kg/mm2 的铸钢 GS—L45—抗拉强度 45 kg/mm2 的耐碱脆铸钢 2 非合金铸钢“按化学成份表示” GS—C52—含碳 0.25%的铸钢 GS—C35F60—含碳 0.35%的铸钢, 抗拉强度 60 kg/mm2 的铸钢 3 低合金铸钢“按化学成份表示” GS—15Cr3E—含碳 0.15%,含 0.75%的铬钢,经渗碳淬火的 GS—25CrMo56V+S65—含碳 0.25%, 1.2%的铬,0.6%Mo 的铬钼铸钢, 经调质后 抗拉强度达 65 kg/mm2,经消除应力退火。 GS—E—55Cr6G—含碳 0.55%,含 1.5%Cr 的电炉铸钢,经软化退火。 4,高合金钢(按化学成份表示) G—X15CrNi188—含碳 0.15%,含 18%Cr,8%Ni 的不锈钢。 G—X40CrNi2614—含碳 0.40%,含 26%Cr,14%Ni 的耐热铸钢。 另外:GG—××—表示铸铁,××为抗拉强度下限值。 GGG—××—表示球墨铸铁,××为抗拉强度下限值。 二,DIN17007 系统的数字材料号表示方法 DIN17007 系统数字材料号(W—N r)是联邦德国标准委员会提出来的,是用 数字系统表示材料牌号的方法 1 材料号(W—N r)是由 7 位数字组成,数字所表示的涵义如下 2 材料号的第一次数字中:O—生铁和铁合金:①钢和铸钢 ② 重金属(除钢铁外) ③—轻金属 ④~⑧非金属材料 3 在钢和铸钢的材料性中,除第 1 位数字为“1”外,其中最主要的是第三产 业 2 位和第 3 位的数字,表示钢种的组别。如 00~06 普通碳素钢 90~96 普通碳素钢的专用钢 07 和 97 硫磷含量较高的易切削钢 08~09,98~99—硅,锰含量较高的钢 10~特殊物质性能的碳素钢及电工纯铁 5 11~12 优质碳素结构钢 15~18 碳素工具钢 20~28 合金工具钢(包括铸钢) 32~33 高速工具钢 34~35 耐磨钢和轴承钢 36~79 具有特殊物理性能的材料(包括磁性材料) 40~45 不锈钢 47~48 和 49 耐热钢和高温材料 50~85 合金结构钢 88 硬质合金 4 材料号中第 4 位和第 5 位数字无一定规律,或按其含碳量或按合金含量区 分。 5 材料号第 6 位和 7 位数字符加数字,一般在标准中不予标出,但也常用,第 6 位数字用以表示钢的冶炼和浇注工艺,第 7 位数字用以表示热处理状态,它们的 具体涵义见表 3 3 4 5 6 7 8 9 1 2 0 表 3 材料号中附加数字—第 6 位和第 7 位数字的涵义 第 6 位数字 具体涵义 第 7 位数字 具体涵义 不经处理或自由处理 (在变到 不定的或不重要的 0 加工后, 不希望或不保证进行 热处理) 碱性转炉沸腾钢(托马斯钢) 碱性转炉镇静钢(托马斯钢) 特殊冶炼法沸腾钢 特殊冶炼法镇静钢 平炉沸腾钢 平炉镇静钢 氧气吹特沸腾钢 氧气吹炼镇静钢 电炉钢 §2 日本 JIS 标准的钢号表示方法 JIS 是现行的日本工业标准的代号 一:JIS 钢号的表示方法概述 JIS 钢号原则上由三部分组成。 1 2 3 的 4 5 6 7 8 9 韧性调质 调质 硬性调质 冷变到 弹簧硬化冷变到 根据特殊规定的处理 正火 软化退火 热处理后具有良好的可发削 6 二、JIS 机械制造用结构钢号表示方法 碳素结构钢号 第一部分:表示材料粉料 “S”—钢, “F”—铁 第二部分:表示用途、钢材种类及铸锻件 制品等 第三部分:表示钢种的顺序编号或强度下限。 合金结构钢钢号 不锈钢和耐热钢的钢号, 第三部分的数字, 基本上是参照美国 AISI 标准不锈钢的数字系列。略) ( 在钢号主体(包括第一、二、三部分)之后,根据情况需要可加后缀符号。例如: —TB —TP —WR —K 锅炉热交换器用钢管 管道用钢管 线材 沸腾钢 冷拔无线钢管 钢 主要合金元素符号 合金元素含量代号 碳含量%(x100) 主要合金元素含量代号,根据元素含量的高低采用四个偶数代号表示,即 2、4、6、8。 常用的第一类附加字母有: L— S— U— 加铅钢 加硫钢 加钙钢 S OOO X XX O O S 钢 碳含量(x100) 表示碳钢 XX C 附加符号之二 附加符号之一 —S—C —A —Q —N —SR —S 退火 淬火回火 正火 试样消除应力处理 固溶处理或调质处理 第二类附加符号: H— K— 保证淬透性钢 渗透结构钢 7 三. JIS 刚号分类说明 根据 JIS 标准的钢铁牌号分类,现将特殊钢及合金钢的牌号表 示方法摘要列举并说明如下 : (一) 结构钢(机械制造用钢) SXXC—优质碳素钢,在其后加“K”表示渗碳钢,如 509CK.。 SACMXXX—铬钼铝钢,近 SACM645 一种,用作表面渗氮钢。 SCrXXX—铬钼钢。 SNCXXX—镍铬钢。 SNCMXXX—镍铬钼钢 SMnXXX,SMnCXXX---锰钢和锰铬钢。 SNBX --高温螺栓用钢 四.结构用刚材 SM××---焊接结构用轧材,××表示抗拉度下险值。 SS××--普通结构用轧材,表示抗拉强度下限值。 五.压力容器用钢材 SB---压力容器及锅炉用碳素钢及含钼钢,表示抗 拉强度下限值。含钼岗在钢号附加“M”,如 SB46M.。 六.薄钢板和镀层钢板 SPCC.SPCD---冷轧碳素钢和钢带,钢号末尾字母“C”, “D”分类表示为一般用表冲压用。 SPHC ,SPHD---热轧软钢与钢带, 尾字母“C”,”D”表 示一般用和冲压用。 (二) 工具钢 SKX ---碳素工具钢,X 为钢种序号。 七.钢管 SGP---普通碳素钢管 STB××---锅炉,热交换器用碳素钢管,××表示抗拉强度 下限值。 (三)特殊用途钢及合金 SUMXX ---易切钢,其中含铅钢种在其后加“L” ,如 SUM23L. SUPX 高碳铬轴承钢。 SUPX ---弹簧钢。 SU SXX ---不锈钢 N CFX 耐蚀及耐热合金。 STBA××---锅炉,热交换器用合金钢管,××表示钢种序 号。 STH××---高压金体容器用无缝钢管,××表示抗拉强度下 限值。 STKK××---普通结构用碳素钢管,××表示抗拉强度下限值。 STPA××---钢管用合金钢管,××表示钢种序号。 SKSX,SKDX,SKTX ---均为合金工具钢 SK HS --- 高速工具钢 8 STPG××—压力管道用碳素钢管,××表示抗拉强度下限值。 STPT××—高温管道用碳素钢管,××表示抗拉强度下限值。 STPY××—管道用点焊管,××表示抗拉强度下限值。 STS××高压管道用碳素钢管,××表示抗拉强度下限值。 STKM××—机械结构用碳素钢管,××表示用钢种序号。 十一 SUSF×××—高温压力容器部件用不锈钢锻材,×××为不锈钢 钢号数字系列。 铸铁 FC××—灰铸铁,××表示抗拉强度下限值。 FCD××—球墨铸铁,××表示抗拉强度下限值。 FCMB××—黑心可锻铸铁,××表示抗拉强度下限值。 八 线材 SWRH××—高碳钢线材,××表示平均碳含量的百分数 SWRM××—低碳钢线材,××表示平均碳含量的百分数 §3 美国钢号表示方法 美国的钢铁产品牌号大都采用美国各团体学会标准牌号的表示 方法。常用标准有: AISI—美国钢学会标准。 九 铸钢 SCW××—焊接结构用铸钢,××表示抗拉强度下限值。钢号 末尾加“—CF”者,表示离心铸管。 SCS×—不锈钢铸钢,×表示钢种序号,若钢号末尾加“—CF” 者表示离心铸管。 SCH×—耐热钢铸钢,×表示钢种序号。若离心铸管亦以附加 “—CF” 表示。 SCPH×—高温高压用铸钢,×表示钢种序号。附加“—CF”者, 意义同上。 SAE—美国汽车工程学会标准。 ASTM—美国材料试验协会标准。 ACI—美国铸造学会标准。 FS—美国政府标准。 由于美国钢铁牌号没有统一的标准体系,现只能将各类钢归纳 其常用的表示方法介绍如下: (一) 结构钢 结构钢的钢号目前大都采用 AISI 和 SAE 标准的表示方法,也 有采用 FS 标准系统的。实际上这三个标准系统的表示方法基本上 相同,只是前缀符号有些不同。分述如下: 1. SAE 标准的钢号表示方法:钢号一般采用四位数字来表示, 前两位表示钢类,后面两位表示钢的平均碳含量的万分之几的数值。 十 锻材 SF××—碳等钢锻材,××表示抗拉强度下限。热处理不同每种 可分为 A。B 两种。 SFV×—压力容器用调质型碳素钢与低合金钢锻材,×表示 钢种序号。 SFHV××—高温压力容器用合金钢锻材,××表示钢种序号。 各种还根据回火温度的不同分为 A。B 两种。 9 具体编号系统为: 1×××—碳素钢 11××—含硫易切钢 15××—含锰量较高的碳素钢 13××—平均含锰 1.75%的锰钢 23××、25××、33××、34××—镍铬钢 23××、25××—镍钢 40××—镍钼钢、41××—钼钢 41××—铬钼钢 43××、47××—镍铬钼钢 46××—、48××—镍钼钢 50××、51××—铬钢 61××—铬钒钢 71××、72××—钨铬钢 81××、86××、87××、88××—镍铬钼钢 93××、94××、97××、98××—镍铬钼钢 92××—硅锰钢 9××—各种高强度低合金钢 00××—碳素和低合金铸钢 01××—高强度铸钢 另外,有写刚好中插入字母和加后缀,如: ××B××—含硼的钢种 ××L××—含铅的钢种 ××××LC—超低碳钢种,C≤0.03% 其中 10××—普通碳素钢 12××—含硫和硫、磷易切钢 2、AISI 标准的钢号表示方法 方法与 SAE 的表示方法基本相同,只是有些钢号带有前缀和后缀字母。如: “C” —冠在碳素钢和易切钢的钢号前表示平炉钢 “B” —冠在合金钢和易切钢的钢号前表示酸性转炉钢 “E” —冠在合金钢号前表示电炉钢 “TS” —冠在合金钢钢号前表示试验性的标准钢号 “F” —加在钢号末尾表示易切钢 3、FS 标准的钢号表示方法: 钢号亦采用四位数字表示,具体编号系统和 SAE 相同;只是在钢量前一律冠以“FS”。另外, 前置“FSE”表示电炉钢,“FSB”表示酸性转炉钢。 (二) 轴承钢 AISI、SAE 标准钢号表示方法: 钢号有五位数字组成:第一位数字是“5”表示铬钢;第二位数字表示含铬量的高低;组后三 位表示平均含碳量。 (三) 工具钢 AISI—SAE 编号系统的钢号表示方法:钢号由表示由钢类别的字母和顺序组成,这种编号方法 不能表示出钢的化学成分特征。如: WX—水淬工具钢,一般是碳素工具钢活含少量 Cr 、V 的钢,×为顺序数字(下同) 。 D×—高碳高铬型冷作工具钢。等。 (四) 不锈钢和耐热钢 不锈钢和耐热钢的钢号,按加工工艺分为锻造钢和铸钢两类。